﻿bei höheren Temperaturen. 



137 



Mischkristallen kleiner sind als bei mechanischen Gemischen 

 gleicher chemischer Zusammensetzung. Die Diffusionsgeschwindig- 

 keit, d. ii. also die Bildungsgeschwindigkeit der Mischkristalle, 

 ist bei 600^ bereits sehr groß und bei 500^ wahrnehmbar. Sie 

 wächst mit dem Dispersitätsgrad der Komponenten und ist daher 

 am größten, wenn die abgeschreckten Mischkristalle bei Zimmer- 

 temperatur in ca. 14 Tagen zerfallen waren und dann wieder er- 

 hitzt wurden. 



Auch die von R. Nacken^ beobachtete Bildung des Doppel- 

 salzes Glaserit Nag S O4 . 3 K2 S O4 aus der kontinuierlichen 

 Mischungsreihe der Alkalisulfate bei niedriger Temperatur schließt 

 einen Diffusionsvorgang im festen kristallisierten Zustand ein. 



Bei den Silikaten, die für die Gesteins] ehre am wichtigsten sind, 

 liegen Beobachtungen über Bildung im festen Zustand vor. Wichtig 

 sind besonders die systematischen Untersuchungen von J. W. Cobb^, 

 der gefälltes CaCOg und SiOg im Molekularverhältnis 1 : 1 auf ver- 

 schiedene Temperaturen wechselnde Zeiten erhitzte und durch die 

 in n-HCl-Lösung während einer Stunde gelöste Si Oa-Menge das 

 Fortschreiten der Silikatbildung verfolgte. Nach 28st-ündiger Er- 

 hitzung auf 800^ war keine Kohlensäure mehr festzustellen, die 

 lösliche Kieselsäure betrug 2,5 %. Nach 1 stündigem Erhitzen 

 auf 1100^ gingen bereits 5,8 %, nach Istündigem Erhitzen bei 

 1200« 14,4 % Si O2 in Lösung. Die auf 1200^ erhitzte Masse war 

 noch völlig locker. Kalksilikat bildet sich also im 

 festen Zustand aus den reinen Komponenten 

 bei Temperaturen, die weit unterhalb des 

 Eutektikums liegen (1426^ zwischen Ca Si O3 und Si O2, 

 14400 zwischen Ca Si O3 und Cag Si O4 nach A. L. Day und Mit- 

 arbeitern). Als Si O2 wurde reiner gepulverter Quarz verwandt. 

 Da man annehmen kann, daß Ca 0 bei längerem Erhitzen auf 

 1000 bis 1200^ kristallin wird (vergi. die Bemerkungen von 

 F. E. Wright^ über die Kornvergrößerung von Ca 0 bei höheren 

 Temperaturen), so haben hier zwei kristallisierte feste 

 Stoffe miteinander reagiert. Ganz analoge Versuche 



1 R. Nacken, Dies, Jahrb. Beil.-Bd. XXIV. 1907. 54—62. Centralbl. f. 

 Min. etc. 1910. 262—271. Sitz.-Ber. Akad. d. Wiss. Berlin 1910. 1016—1026. 



2 J. W. CoBB, Journ. Soc. Chem. Industr. 1910. 69—74, 250—259, 

 335—336, 399—404, 608—614, 799—802. 



3 Zeitschr. anorg. Chem. 68. 1910. 397—398. 



